SÉANCE DU 3 MARS 1902. 53g 



personnelles, M. Dumas a été conduit à admettre que, dans les ferro- 

 nickels à faible teneur en nickel, le magnétisme appartient exclusivement 

 au fer et s'élimine peu à peu, par abaissement irréversible, dans l'échelle 

 des températures, de la région de transformation. Au contraire, dans les 

 hautes teneurs, le magnétisme, de nature réversible, c'est-à-dire non doué 

 d'hystérèse, appartiendrait uniquement au nickel. Ainsi, dans tous les 

 alliages magnétiques à la température ordinaire, et dont la teneur est 

 supérieure à 20 pour 100 de nickel, on devrait retrouver la plupart des 

 qualités magnétiques du nickel pur, simplement atténuées. 



» L'inspection des résultats de MM. Nagaoka et Honda est, à première 

 vue, très décevante, et la conclusion immédiate semblerait devoir être le 

 rejet de la théorie de M. Dumas, les variations observées dans les alliacées 

 réversibles étant positives, alors qu'elles sont négatives dans le nickel. 

 Cependant, cette théorie est si satisfaisante à d'autres égards qu'il con- 

 vient de rechercher si, même au prix d'une nouvelle hypothèse, il n'est pas 

 possible de la mettre d'accord avec les résultats de l'observation. 



» L'hypothèse suffisante pour établir cet accord peut paraître bien natu- 

 relle. J'ai montré autrefois qu'il existe des relations très étroites entre les 

 variations magnétiques et les changements de volume des ferro-nickels, 

 toute augmentation de la susceptibilité étant accompagnée d'une aui^men- 

 tation du volume moléculaire. En général, l'augmentation des propriétés 

 magnétiques, due à une transformation moléculaire, se produit par l'abais- 

 sement de la température, mais peut être engendrée aussi par tout effort 

 mécanique. Supposons que, sous l'action d'un champ magnétique, l'état 

 de transformation puisse aussi être augmenté à température constante; on 

 devra observer une augmentation du volume, conformément aux résultats 

 obtenus par MM. Nagaoka et Honda. 



» On devra s'attendre aussi à ce que le changement magnétique soit 

 d'autant plus intense que l'on se trouvera plus près de la région de rapide 

 transformation. La variation de volume devra alors être maxima pour les 

 alliages contenant de 28 à 3o pour 100 de nickel; c'est ce qu'a montré 

 l'expérience. 



» Les recherches devront être poursuivies sur les alliages irréversibles 

 à facile transformation à la température ordinaire, ou sur les réversibles, 

 que l'on amènera, par une variation de leur température, à des distances 

 diverses du début de leur transformation. » 



